BESTIMMUNG DER CONSTANTEN DER ELASTICITAET ETC. 05 



Nr. 5) L=9,94 :B = 0,604, D = 0,1237, T = 0,274, J-= 233,8, 0 = 16,0. 

 beob. 9,51 7,95 6,71 5,67 4,86 4,15 3,54 3,04 2,61 

 ber. 9,50 7,93 6,69 5,67 4,83 4,13 3,54 3,03 2,60 



A = 6,37. 10-\ A, = 1,77.10-*, dö = 8,25.10-". 

 Nr. 6) L = 10,12, B = 0,606, D = 0,1252, T ^ 0,268, J = 239 b = 14,2. 

 beob. 15,33 12,04 9,70 7,95 6,57 5,46 4,57 3,85 3,27 2,77 2,35 

 ber. 15,41 12,01 9,67 7,92 6,56 5,48 4,60 3,88 3,27 2,77 2,34 



A = 6,85. 10~*, A, = 1,90. 10-^ dö = 8,77.10"«. 



Vorstehende Drillungsbeobachtungen sind sämmtlich mit dem Ver- 

 stärkungsring angestellt ; von den Messungen ohne denselben gaben 

 mehrere mit Nr. 5 angestellte Reihen einen so unregelmässigen Verlauf, 

 dass ich sie nicht ausführlich mittheile. Aus den kleinsten gemessenen 

 Amplituden würde A = 7.04.10"* folgen, was bei T = 0,230, / = 278 

 auf 



dö = 7,80.10-' 

 führen würde. Besser gelang die folgende Reihe. 



Nr. 6) L = 10,12, B = 0,606, B = 0,1252, T= 225, J = 284,4, ^ = 14,2. 

 beob. 15,55 11,34 8,67 6,78 5,27 (4,22) 3,40 2,74 

 ber. 15,59 11,33 8,63 6,73 5,32 4,24 3,39 2,73 



A = 7,54.10-^ A = 2,04.10-", dö = 8,11.10-". 



Bis auf die eine unsichere Beobachtung von Nr. 5 zeigen die er- 

 haltenen Zahlen für die Dämpfungsconstante dö keinen merklichen Ein- 

 fluss der Schwingungsdauer. Es scheint also bei dem benutzten Kupfer 

 die Anwendung der Formeln für die innere Reibung zulässig zu sein. 



Das arithmetische Mittel aller dieser Zahlen ist 



dö = 8,18.10-" 



und kann mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit als die zweite von* der in- 

 neren Reibung herrührende Dämpfungsconstante des Kupfers angesehen 

 werden. 



Die corrigirten logarithmischen Decremente lg der Drillungsschwin- 

 gungen sind für die beobachteten Kupferstäbchen 



Zj.l0* = 4,19 4,21 4,20 6,27 6,46 7,18; 

 Mathematische Clusse. XX XVI II. 2. I 



